58 I, H. L. Vogt. 



der Faserrichtung geschliffen, ergiebt uns, dass sich zuerst 

 Cuprit, in den bekannten Skeletten, ausgeschieden hat; 

 später ist ein farbloses, durchsichtiges Mineral gebildet, das 

 dem hexagonalen Krystallsystem gehört; im Querschnitt 

 (Fig. 19, a) zeigt es sechsseitige Begrenzung, ist unter 

 gekreuzten Niçois ganz dunkel, in conv.-polarisirtem Lichte 

 giebt es ein Kreiiz, und durch die |-Undulations-Glimmerplatte 

 ist es bestimmt, dass es opt. positiv ist. Eine Spaltbarkeit 

 lässt sich nicht sicher nachweisen, und im Längenschnitt 

 der säulenförmigen Krystalle (Fig. 19, V) fehlen die termi- 

 nalen Flachen; die Interferenzfarben sind ziemlich lebhaft. 

 — Das Mineral ist, wie auch Stelzner mir es mittheilte, 

 mit Willemit [(Zn,B) 2 Si0 4: ], der auch hexagonal krystalli- 

 sirt und opt. positiv ist, zu identificiren ; wir erinnern, dass 

 die Schlacke ziemlich viel ZnO enthält 1 ). — Die Mutter- 

 lauge ist endlich zu einem gelben Glas erstarrt, dessen 

 Farbe hier wie an so vielen übrigen entsprechenden Schlacken 

 dem PbO- Gekalte zuzuschreiben ist. — Also kurz: das Kup- 

 feroxydul wird frei, für sich allein ausgeschieden, — das 

 Zinkoxyd geht in eine stöchiometrische Verbindung mit 

 Kieselsäure hinein, und es krystallisirt ein bestimmtes 

 Mineral (Willemit, in anderen Fällen gelegentlich ZnO- 

 reicher Olivin oder ein ZwO-führender Augit), — das 

 Bleioxyd dagegen bleibt im Glase steckend. 



Der obigen Erörterung zufolge scheint es, dass feste 

 stöchiometrische Verbindungen zwischen Si0 2 und Cu 2 

 nicht durch Schmelzung dargestellt werden können; ebenso 

 wenig ist Kupferoxydul, insofern bis jetzt bekannt, in den 



x ) Wir können auch bemerken, dass unsere Krystalle in jeder bei 

 der mikroskopischen Untersuchung festzustellenden Beziehung 

 dem als Willemit bestimmten Mineral der Destillationsretorten der 

 Zinköfen genau entspricht (H. Schulze und A. AV. Stelzner, I.e.). 



